44 
DE L’ARGENT. 
doute que sous forme de lingot, de culot, de barreau, même de grain ou de 
grenaille non rochée, l’argent peut renfermer et contient souvent des petites 
bulles gazeuses. On peut s’assurer aisément de la présence ou de l’absence 
de bulles closes en soumettant le métal au laminage ou à la frappe. En cas 
d’existence de bulles closes, les lames suffisamment amincies, ou le disque 
frappé, ou les grains, présentent des soufflures qui souvent se déchirent et 
se transforment en véritables trous, en continuant le laminage ou la frappe. 
Ces faits, parfaitement connus des ouvriers qui travaillent l’argent, s’observent 
constamment lorsque le métal fondu contient des gaz et qu’il est brusque¬ 
ment refroidi et coulé avant le dégagement de ces gaz ou avant leur élimi¬ 
nation par un gaz réducteur. 
Le même fait se présente pour l’eau aérée congelée, pour le platine, l’iri¬ 
dium et le platine iridié fondus, ainsi que Sainte-Claire-Deville, M.G. Matthey 
et moi nous l’avons constamment observé; comme on l’a constaté pour le 
cuivre, le bronze, le laiton, l’acier; comme je l’ai constaté pour l’or fondu 
sous le borax, le chlorure d’argent fondu dans le chlore; enfin, pour les 
chlorures alcalins fondus avec le sel ammoniac et coulés avant que le gaz 
hydrogène et l’azote dissous aient eu le temps de s’échapper par un repos 
suffisamment prolongé à haute température. 
Les phénomènes, faciles à suivre, qui se passent lors de la solidification 
des chlorures alcalins fondus et contenant des gaz en solution, permettent 
de se faire une idée exacte du mécanisme de la production des bulles. 
Si la solidification des chlorures fondus s’effectue brusquement, les gaz 
éliminés par la solidification restent uniformément répandus dans la masse, 
sous forme de bulles presque microscopiques, et rendent la masse opaline, 
absolument comme l’eau aérée brusquement congelée. 
Si la solidification des chlorures fondus, saturés de gaz, s’opère lentement , 
les faits se présentent sous un tout autre aspect : les parois seules du culot 
sont opalines, et l’on voit, pendant la solidification de la masse, la partie 
supérieure du culot s’élever fortement, quelquefois se déchirer; le volume 
du chlorure solidifié, au lieu d’être moindre, est presque double de celui du 
liquide qui lui a donné naissance. 
En examinant le culot après son refroidissement, on constate l’opalinité 
